## Jurnal Teknik Mesin Universitas Halu Oleo Kendari, April 2016
ANALISA REDAMAN SUARA KOMPOSIT RESIN POLYESTER YANG BERPENGUAT SERBUK KAYU JATI
Leo Jumadin Awal Hamsa
Mahasiswa Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, Kendari Kampus Hijau Bumi Tridarma Andonuhu Kendari 93232

## Email : Jumadinleo@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa koefisien redaman suara komposit  resin  polyester  yang  berpenguat  serbuk  kayu  jati  terhadap  fraksi  volume  serat  pada frekuensi suara 250 Hz, 500 Hz, dan 750 Hz.
Metode penelitian  ini  menggunakan alat  uji  redaman  suara  jenis  sound  level  meter menggunakan standar ASTM E 1050-98. Matriks yang digunakan adalah polyester dan partikel jenis  serbuk  kayu  jati. Komposit  dicetak  dengan  fraksi  volume  (70:30,  60:40,  50:50)% menggunakan  cetakan  300  X  300  X  30 mm.  Spesimen  uji  dibuat  dengan  diameter  30  mm  dan tebal 10 mm.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  untuk  nilai  koefisien  serap  suara  tertinggi  terdapat pada fraksi volume 30% yaitu 0,4193 dengan frekuensi 750 Hz. Sedangkan koefisien serap suara terendah dengan fraksi volume 40% adalah 0,3213 dengan frekuensi 250 Hz.

## Kata Kunci: Komposit, Resin Poliester, Serbuk Gergaji Kayu, Koefisien Serap Bunyi

## Abstract
The purpose of this study was to determine and analyze the sound attenuation coefficient of the polyessster resin composite powder strengthener teak against fiber volume fraction sound frequencies of 250 Hz, 500 Hz, and 750 Hz.
In this study using the test equipment noise attenuation of sound level meter type using the standard ASTM E 1050-98. The matrix were used polyester powder and  particle types of teak. Composites printed with the volume fraction (70:30, 60:40, 50:50)% using molds 300 X 300 X 30 mm. The test specimen was made with a diameter of 30 mm and 10 mm.
The results showed that the higkst sound absorption coefficient at 30% volume fraction is 0,4193 with  a  frequency  of 750  Hz.  While  the  sound  absorption  coefficient with 40%  volume fraction of 0,3213 with a frequency low of 250 Hz.
Keywords: Composites, Polyester Resin, Saws Wood Powder, Coefficient of Sound Absorption

## 1. Pendahuluan
Bahan-bahan bangunan yang berkarakter akustik biasanya tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat ketika merancang sebuah bangunan. Terutama  bila  bangunan  hanya  digunakan sebagai  tempat  tinggal.  Pemikiran  ini  tidak sepenuhnya  benar  bila  disesuaikan  dengan kondisi  saat  ini.  Ketika  kebisingan  disekitar bangunan terus meningkat,demikian juga dengan  adanya  peningkatan  standar  kehidupan masyarakat, berdampak meningkatkan kebutuhan ruang musik dan film didalam rumah dikenal dengan istilah home-theatre.
Hal  ini  mengakibatkan  kebutuhan  bahan-bahan peredam  atau  bahan-bahan  yang  memiliki kemampuan akustik terus meningkatkan. Namun  tingginya harga  bahan  bangunan  yang memiliki  sifat  akustik  yang  baik  menyebabkan bahan  ini  tidak  terjangkau  masyarakat  secara luas.
Selama  ini  bahan-bahan  pelapis  dinding  yang bersifat  akustik  yang  mampu  meredam  bunyi dengan  baik,  umumnya  terbuat  dari  bahan utama  kayu-kayu  berkualitas  (pinus,  jati,  dan lain-lain), sehingga harganya kurang terjangkau.
Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai peredam  suara  adalah  papan  komposit  yang terbuat  dari  campuran  limbah  serbuk  gergaji kayu jati dan pasir. Ketersediaan serbuk gergaji sekarang  ini  sangat  melimpah,  hal  ini  terkait dengan  banyaknya  industri  mabel  yang  banyak dijumpai dimasyarakat. Serbuk gergaji merupakan  limbah  dari  industri  mabel  yang umumnya  hanya  dibuang  begitu  saja.  Produk- produk  yang  biasa  dihasilkan  dari  limbah serbuk  gergaji  antara  lain  kuseng,  daun  pintu, dan  jendela  mebeler.  Banyaknya  industri  kecil menengah  yang  memproduksi  barang-barang tersebut  memungkinkan  banyaknya  limbah yang  dihasilkan. Limbah  tersebut  dapat  berupa sebetan,  partikel  maupun  serbuk  gergaji. Potensi  ini  perlu  digunakan  untuk  memberikan
manfaat  atau  nilai  tambah  bagi  poroduk utamanya  bagi  pembuatan  bahan  tiruan  seperti papan  partikel.  Partikel  kayu  jati  dipilih  oleh tersediaannya yang cukup melimpah dan dalam penelitian  ini  akan  dicoba  pembuatan  yang terbuat  dari  campuran  limbah  serbuk  gergaji kayu dengan resin polyester.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  dipandang perlu untuk melakukan  penelitian dengan judul “Analisa  Redaman  Suara  Komposit  Resin Polyester Yang Berpenguat Serbuk Kayu Jati.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui mampu  redam  suara resin  poliester perkuat serbuk gergaji kayu jati.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Defenisi Komposit
Komposit  adalah  bahan  hibrida  yang  terbuat dari  resin  polimer  diperkuat  dengan  serat, mengga bungkan  sifat-sifat  mekanik  dan  fisik (Mazumdar, 2001). Ilustrasi ikatan fisik polimer dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Pembentukan material komposit menggunakan serat dan resin (Mazumdar, 2001)

## Klasifikasi Komposit
1. Polymer Matriks Composites (PMC)
Polimer merupakan matriks  yang paling umum digunakan  pada  material  komposit. Karena memiliki sifat yang lebih tahan terhadap korosi dan  lebih  ringan. Matriks polimer  terbagi  2, yaitu  termoset  dan  termoplastik.  Perbedaannya polimer termoset  tidak  dapat  didaur  ulang sedangkantermoplastik  dapat  didaur  ulang sehingga  lebih  banyak  digunakan  (Deborah, 2009).
2. Metal Matriks Composite (MMC)
Metal  Matriks  Composite adalah  salah  satu jenis  komposit  yang  memiliki  matriks  logam. MMC  mulai dikembangkan  sejak  tahun  1996. Pada  mulanya  yang  diteliti  adalah Continous Filamen MMC  yang  digunakan  dalam  industri penerbangan (Deborah, 2009).

## 3. Ceramic Matriks Composite (CMC)
Keramik  merupakan  material  yang  tahan oksidasi  dan  tahan  terhadap  suhu  yang tinggi, namun  memiliki  kerapuhan  luar  biasa,  dengan nilai  ketangguhan  patah  tang  sangat  rendah. Komposit bermatriks keramik diperkuat dengan serat panjang maupun pendek. Proses pembuatannya adalah melalui proses penekanan keadaan  panas,  penekanan  panas  isostatik, sintering fase air (Deborah, 2009).

## Serbuk Gergaji Kayu Jati
Serbuk  gergaji  adalah  serbuk  kayu  berasal  dari kayu  yang  dipotong  dengan  gergaji.  Kayu  jati memiliki  nama  botani Tectona  grandits  L.f. Serbuk  gergaji  mempunyai  manfaat  yaitu mempermudah pembentukan pori-pori.
Serbuk  gergaji  mengandung  komponen  utama selulosa, hemiselulosa, lignin dan zat ekstraktif kayu. Serbuk  gergaji  kayu  merupakan  bahan berpori,  sehingga  air  mudah  terserap  dan mengisi pori-pori tersebut. Dimana sifat serbuk gergaji yang higroskopik atau mudah menyerap air. Serbuk  gergaji  kayu  jati merupakan  serbuk yang  memiliki potensi  sebagai  material alternatif  untuk  pembuatan  papan  komposit peredam  suara.  Pengunaan  serbuk  gergaji  kayu jati terlebih dahulu memerlukan perlakuan lebih lanjut agar dapat meningkatkan kualitas serbuk yang  berfungsi  sebagai  penguat  atau  pengisi baik.
Adapun  sifat-sifat  kayu  jati dapat  dilihat  pada tabel 1.
Tabel 1. Sifat-sifat Kayu Jati (Ariyanto, 2015)
No Sifat Satuan Nilai 1 Berat Jenis Kg/cm 0.62- 0.75 2 Kadir Abu % 1.4 3 Kadar Silika % 0.4 4 Serabut % 66.3 5 Nilai Kalor Cal/gram 5081 6 Kerapatan Cal/gram 0.44

## Resin Poliester
Resin  polyester tak  jenuh  atau  sering  disebut polyester merupakan  matrik  dari  komposit. Resin  ini  termasuk  juga  dalam  resin  termoset. Pada  polimer  termoset  resin  cair  diubah menjadi  padatan  yang  keras  dan  getas  yang terbentuk  oleh  ikatan  silang  kimiawi  yang membentuk  rantai  polimer  yang  kuat.  Resin termoset tidak mencair karena pemanasan.
Resin  poliester  merupakan  resin  yang  paling banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yang menggunakan  resin  termoset,  baik  secara terpisah  maupun  dalam  bentuk  material komposit. Resin  Polyester seperti  yang  telah dijelaskan diatas  memiliki  banyak  kelebihan sekaligus  beberapa  kelemahan,  dalam  aplikasi komposit resin poliester  dalam hal ini poliester tidak  jenuh,  biasanya  ditambahkan penguat (reinforced) berupa serat.
Serat  yang  digunakan  sebagai    penguat  adalah bisa berupa serat  gelas, serat alam, serta carbon dan  berbagai  serat    lainnya.  Karena  sifatnya yang    polar,  hampir  semua  jenis  serat  bisa dikombinasikan dengan resin poliester.

## Fraksi Volume dan Massa Jenis Serat
Jumlah  kandungan  serat  dalam  komposit, merupakan hal  yang  terjadi  perhatian  khusus pada  komposit  berpenguat  serat. Jumlah  serat serta karakteristik dari serat tersebut merupakan salah  satu  elemen  kunci  dalam  analisis mikromekanik  komposit. Untuk  menghitung fraksi  volume,  parameter  yang  harus  diketahui adalah  berat  jenis  matriks,  berat  jenis  serat, berat komposit.
Untuk  pembuatan  komposit  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  persamaan  fraksi. Fraksi pada  pembuatan  komposit  terdiri  dari  2, yaitu fraksi  volume  serat  dan  fraksi  berat  komposit. Apabila  dalam pembuatan  komposit  yang diketahui  adalah  massa  jenis  serat ( ρf) dan massa jenis matriks (ρm) maka, komposit dapat dihitung  dengan menggunakan  fraksi  volume serat, menurut persamaan 1-4.
Vf = x 100 %                                          (1) Vf = x 100 %
(2) Vc = Vf + Vm (3) Vf = x 100%                 (4)
dimana: Ʋ f = fraksi volume serat (%).
ρf = massa jenis serat (gr/cm 3 ). ρm = massa jenis matriks (gr/cm 3 ). mf = massa serat (gr).
mm = massa matriks (gr).
VC = volume komposit (cm 3 ).
Vf = volume serat (cm 3 ).
Vm = volume matriks (cm 3 ).

## Bunyi (Sound)
Secara fisiologis bunyi adalah sensasi pendengaran yang disebabkan secara fisis.Penyimpangan  ini  biasanya  disebabkan oleh  beberapa  benda  yang  bergetar,  misalnya dawai  gitar  yang  dipetik,  atau  garpu  tala  yang dipukul.
Menurut Latifa (2015), terdapat beberapa istilah mengenai bunyi. Istilah tersebut, antara lain :
1. Bunyi (objektif).
2. Bunyi (subjektif).
3. Suara.
4. Sumber bunyi.
5. Panjang gelombang (λ) .
6. Frekuensi (f).
7. Amplitudo (A).
8. Kecepatan rambat bunyi (v).
9. Nada.
10. Bising.
11. Airborne sound.
12. Structureborne sound.
Akustik (Acoustics)
Material akustik adalah material yang digunakan untuk mengendalikan kualitas akustik, (reflector,absorber,diffuser,dan insulator)  dengan alokasi sesuai  prinsip  kerja rambatan  dan  pantulan  bunyi. Setiap  jenis material, tergantung frekuensi, memiliki koefisien penyerapan bunyi spesifik. Berdasarkan  frekuensi  bunyi  yang  dominan terjadi  dalam  auditorium,  dapat  dilakukan pemilihan jenis material yang tepat.
Penyerap (absober) memiliki ciri-ciri, sebagai berikut :
1. Daya serap bunyi lebih tinggi dari pada daya pantulnya.
2. Koefisien penyerapan bunyi tinggi (>0,30).
3. Umumnya lunak dan berpori.
4. Terdiri  atas  material  lunak  dan/atau  berpori, panel, dan resonator rongga.

## Koefisien Penyerapan Bunyi
Koefisien  penyerapan  bunyi  (α)  adalah angka
yang menunjukan
kemampuan material
menyerap energi bunyi. Makin besar koefisiennya,  daya  serapnya  makin  tinggi. Setiap  termasuk  audiens  memiliki  koefisien penyerapan bunyi spesifik tergantung frekuensi sebagai  reaksi  yang  berbeda  terhadap  besar energi  bunyi  yang  diterima.  Standar  frekuensi untuk  menentukan  koefisien  penyerapan  bunyi rata-rata  suatu  material  adalah  500  Hz  (Latifa, 2015).
Penyerapan  bunyi  adalah  perubahan  energi bunyi  menjadi  suatu  bentuk  lain,  biasanya panas  melewati  suatu  bahan  atau ketika menumbuk suatu permukaan. Efisiensi penyerap  bunyi  suatu  bahan  pada  suatu frekuensi  tertentu  dinyatakan  oleh  koefisien penyerap  bunyi.  Koefisien  penyerapan  bunyi suatu  permukaan  adalah  bagian  energi  bunyi datang yang diserap atau tidak dipantulkan oleh permukaan.  Koefisien  ini  dinyatakan  dalam huruf Greek α.  Nilai  α  dinyatakan  dalam bilangan  antara  0  dan  1 (Khotimah, dkk  2015 dalam Doelle 2006).
Nilai absorpsivitas suara  dapat  diketahui menurut persamaan 5.
α =
(5).
Dimana:
Wa = daya suara yang diserap (db).
Wi = daya suara yang tiba pada permukaan bahan (db).

## 3. Metode Penelitian Tempat, Alat, dan Bahan Penelitian
Penelitian ini  dilaksanakan  di  Laboratorium Material  dan Teknologi  Mekanik,  Jurusan Teknik Mesin Universitas Halu Oleo, Kendari.
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri dari :
1. Cetakan Papan Komposit.
2. Kamera Digital.
3. Saringan.
4. Timbangan Digital.
5. Jangka Sorong.
6. Sound level meter.
Bahan yang digunakan :
1. Serbuk Kayu Jati.
2. Resin Polyester.
3. Mirror Glaze .

## Prosedur Pembuatan Komposit
Pembuatan  komposit  dilakukan  dengan  variasi komposisi  fraksi  volume  yang  berbeda  dengan perbandingan  fraksi  volume serbuk kayu  dan polyester  yang  dibuat  adalah  30% resin :  70% serbuk  kayu,  40% resin  : 60%  serbuk  kayu, 50% resin :  50%  serbuk  kayu.  Setelah menentukan  fraksi  volume  serbuk  kayu  dan resin  tersebut  dicampur  kedalam  cetakan, kemudian  menutup  cetakan,  lalu  menunggu komposit  mengering  ±6  jam  dan  setelah mengering dilakukan pembongkaran cetakan. Semua  tahapan  proses  pembuatan  komposit  ini dilakukan  sebanyak  jumlah  variasi  yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu tiga variasi. Bentuk  spesimen  uji  dapat  dilihat  pada Gambar 2.
Gambar 2. Spesimen Uji

## Pengujian Spesimen
Gambar 3. Alat Uji Redaman Suara
Adapun  proses  pengujian  redaman  suara adalah:
1. Menyiapkan alat dan bahan pengujian  yaitu alat  pengujian  redaman  suara (Gambar  3.) dan spesimen uji.
2. Merangkai  kabel-kabel  pengujian  redaman suara.
3. Meletakan  spesimen  uji  diujung  tabung impedance.
4. Menyalakan sumber bunyi dengan frekuensi tertentu  dan  meletakan sound  level  meter diatas  mikropon  dengan  tujuan  untuk mengetahui  suara  mula-mula  dari  sumber bunyi.
5. Menyalahkan sumber bunyi dengan frekuensi  tertentu  dan  meletakkan sound level  meter dibelakang  spesimen uji  pada mikropon  2  dengan  untuk  mengetahui  nilai redaman suara spesimen uji.
6. Mencatat dan mengolah data hasil pengujian.

## 4. Hasil Dan Pembahasan Pengujian Koofisien Serap Suara
Gambar  3. Grafik  distribusi  tingkat  tekanan suara rata-rata  terhadap  frekuensi  250  Hz,  500 Hz, 750 Hz pada fraksi volume serat 30%, 40%, 50%.
Grafik  3. memperlihatkan  distribusi  tingkat tekanan  suara  rata-rata  yang  terjadi  pada masing-masing  spesimen  dengan  frekuensi  250 Hz,  500  Hz,  750  Hz  pada  fraksi volume  serat 30%,  40%,  dan  50%. Tingkat  tekanan  rata-rata tertingggi  diperlihatkan  pada  fraksi  volume serat  40%  pada  frekuensi  suara  250  Hz, sedangkan tingkat tekan suara rata-rata terendah diperlihatkan  pada  fraksi  volume  serat  30% dengan  frekuensi  750  Hz.  Tingkat  tekanan suara  yang  terjadi  pada  material  peredam menunjukkan  karakteristik  serapan  bunyi  yang akan  terjadi suatu  material  komposit. Tingkat tekanan  suara  rata-rata pada  material  peredam menunjukkan  grafik  kecenderungan  menurun seiring dengan meningkatnya frekuensi masukan dan penambahan fraksi volume serat. Tingkat  tekanan  suara  yang  terjadi  berbanding terbalik  dengan  koefisien  serap  suara,  atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi tekanan suara  yang  terjadi  pada  material  komposit peredam,  maka semakin  rendah  nilai  redaman suaranya  atau koefisien  serap suaranya. Hal ini dibuktikan  dengan  hasil  perhitungan  koefisien serap suara.
Gambar  4. Grafik  hubungan  koefisien  serapan suara  pada  keseluruhan  frekwensi  dan  fraksi volume serat.
Gambar 4. memperlihatkan nilai koefisien serap suara  rata-rata  dimana  secara  keseluruhan nilai menunjukkan  angka  koefisien  serapan  suara yang  bervariasi dari  material  komposit  serbuk kayu  jati.  Dimana  untuk nilai  koefisien  serap suara tertinggi terdapat pada fraksi volume serat 30%  yaitu  0,4193 dengan frekuensi  750  Hz. Sedangkan untuk  hasil  data serapan  suara terendah terdapat pada fraksi volume serat 40% yaitu  0,3213 dengan frekuensi  250  Hz. Koefisien  serap  suara  cenderung  meningkat akibat  naiknya  frekuensi  suara,  dimana  pada frekuensi  250  Hz. terlihat bahwa dari  nilai sebaran  data  rata-ratanya,  ini  termasuk  dalam angka  koefisien  penyerapan  suara yang terendah. Sedangkan  pada  frekuensi  750  Hz menunjukkan  nilai  sebaran  koefisieen  serap suara  rata-rata  yang  tertinggi.  Hal karena semakin  tinggi  frekuensi  suara  maka  jumlah suara  yang  masuk  kedalam  spesimen  komposit semakin  banyak. Secara  umum  komposit terbentuk  dari  dua  bahan  atau  lebih  melalui pencampuran  yang  tidak  homogen  sehingga karakteristik  sifatnya  sangat  tergantung pada kedua  sifat  penyusun  dari  bahan  tersebut. Komposit matriks resin polyester dan penguat/pengisi serbuk kayu jati juga memperlihatkan  karakteristik  yang  berbeda- beda dari nilai sifat redamannya. Adapun yang
mempengaruhi ketidak homogen bahan komposit disebabkan oleh beberapa faktor yaitu secara teori komposit dibuat dari dua atau lebih penyusun  yang  tidak  saling  melarutkan,  proses pencampurannya  tidak  homogen  sehingga hasilya  tidak  seragam  keseluruh  bagian sehingga  cenderung  menghasilkan  porositas yang besar. Semakin keras bunyi suatu material dengan  kerapatan  tinggi  maka,  material cenderung memantulkan.
Foto makro spesimen komposit dapat memberikan  informasi  tentang  karakteristik sifat yang dimiliki dilihat gambar 5.
a. vf : 30% b. vf : 40% c. vf : 50%
Gambar 5. Foto mikro specimen komposit Spesimen  pada Gambar 5. memperlihat kan foto  makro  spesimen  komposit,  diman  pada Gambar 5.3a, memperlihatkan permukaan yang halus  dan  licin sehingga  memantul  suara, pada Gambar 5.3b, memperlihatkan  rongga-rongga dengan jumlah yang sedikit sehingga nilai serap suaran rendah, sedangkan foto makro specimen Gambar 5.3c, memperlihatkan  foto  makro spesimen  komposit  dengan  permukaan yang berongga dan  terdistribusi  secara  merata  pada permukaan  material  komposit,  sehingga  nilai serapan suaranya lebih baik. Untuk penambahan serbuk  kayu  jati pada pembuatan komposit  dengan  matriks polyester akan meningkatkan  nilai  koefisien serapan  suara pada  batas  tertentu  saja. Keadaan  tersebut terlihat  dari  sebaran  data  rata-rata  pada penambahan  serbuk  kayu  jati  sebanyak  30% memperlihatkan nilai  yang tinggi dibandingkan penambahan  serbuk  kayu  jati  40%  dan  50% untuk  frekuensi  750  Hz.  Sedangkan    pada penambahan  serbuk kayu  jati  30%  dan  40% cenderung  meningkat  baik  frekuensi  250  Hz
0.3296 0.3493 0.4193 0.3213 0.3555 0.4087 0.3394 0.3563 0.3937 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 250 500 750 Ko ef isi en S er ap S uar a (α ) Frekuensi (Hz) FV 30% FV 40% FV 50%
maupun  500  Hz. Hal  ini  disebabkan  dengan adanya  penambahan  serbuk  kayu  jati  sampai 50%  menyebabkan  kerapatan  komposit  yang tinggi,  karena  partikel-partikel  serbuk  kayu  jati akan  terdesak  masuk mengisi  kecela-cela bagian  terdalam akibat  tekanan  pencetakan, sehingga permukaan material komposit menjadi padat.  Permukaan  material  komposit  yang terlalu  rapat/padat  sehingga cenderung  berubah menjadi  memantulkan energi  suara  ketika mengenai permukaan spesimen.
Pada  penambahan  partikel  serbuk  kayu  jati dengan  fraksi  volume  30% meningkat  seiring dengan  bertambahnya  frekuensi  suara  750  Hz yang diberikan pada material komposit. Hal ini disebabkan karena partikel-partikel serbuk kayu jati  yang  ditambahkan  hanya  sedikit  sehingga kerapatan spesimen kecil atau dengan kata lain renggang  (berongga).  Rongga  yang  terbentuk pada  spesimen  komposit  akan  menyerap  suara lebih tinggi karena energi suara yang mengenai permukaan  spesimen  secara  keseluruhan  akan diserap. Pada frekuensi 750 Hz akan mempengaruhi  sifat  materil  komposit  terhadap fraksi  volume  serat.  Pada  grafik  terlihat cenderung  menurun  nilai  serap  suara  seiring dengan bertambahnya partikel serbuk kayu jati. Hal  ini  disebabkan  karena  bunyi  yang  masuk disebarkan melalui panas dalam spesimen yang dihasilkan oleh gesekan molekul antara molekul udara dengan struktur serat, sehingga menyebabkan kerusakan serat pada skala mikro. Kerusakan serat  ini  akibat  frekuensi  yang sangat  tinggi,  sehingga  suara  yang  diberikan akan diserap dan ditransmisikan keluar.

## Daftar Pustaka
Ariyanto,  2015. Pemanfaatan Limbah  Serbuk Gergaji  Kayu  Jati Sebagai  Bahan Papan  Komposit.  Skripsi.  Teknik
Mesin. Universitas Halu Oleo.
Kendari
Deborah,  2009. Composites  Materials.State University  of  New  York,  Buffalo Dept. Mechanical  &  Aerospace Engineering :USA
Erninsih,  Rifaida.2009.  Komposit  Serat  Rami dan  Limbah  Rami  Sebagai  Bahan Absori Suara.
Khotimah, Khusnul dan Susilawati. 2015. Sifat Penyerapn  Bunyi  pada  Komposit Serat Batang pisang (Spb) – Polyester. Jurnal  Penelitian  pendidikan  IPA (JPPIP1.
Latifa . N. L, 2015. Fisika Bangunan 2. Cetakan 1. Jakarta: Griya Kreasi
Mazumdar,S.K.2001. Composit Manufacturing : CRC Press LLC